氢化铝锂

氢化铝锂（Lithium Aluminium Hydride）是一个复合氢化物，分子式为LiAlH4。氢化铝锂缩写为LAH，是有机合成中非常重要的还原剂，尤其是对于酯、羧酸和酰胺的还原。纯的氢化铝锂是白色晶状固体，在120°C以下和干燥空气中相对稳定，但遇水分解。

**制备**
1947年，H. I. Schlesinger、A. C. Bond和A. E. Finholt首次制得氢化铝锂，其方法是令氢化锂与无水三氯化铝在乙醚中进行反应：
: 4LiH + AlCl3 −Et2O→ LiAlH4 + 3LiCl
这个反应一般称为 Schlesinger ，反应产率以三氯化铝计算为86%。反应开始时要加入少量氢化铝锂作为引发剂，否则反应要经历一段诱导期才能发生，并且一旦开始后会以猛烈的速度进行，容易发生事故。
Schlesinger 法有很多缺点，如需要用引发剂、氢化锂要求过量和高度粉细、需要用稀缺的原料金属锂、反应中3/4的氢化锂转化为价廉的氯化锂等。虽然如此，相对于其他方法，Schlesinger 法较简便，至今仍是制取氢化铝锂的主要方法。
其他制取氢化铝锂的方法包括：- 高压合成法：用碱金属或氢化物，铝，高压氢在烃或醚溶剂中反应。
: LiH + Al + 2H2 → LiAlH4- 由氢化铝钠制取。工业合成上一般采用高温高压合成氢化铝钠，然后与氯化锂进行复分解反应。这一制备方法可以实现氢化铝锂的高产率：
: Na + Al + 2H2 → NaAlH4
: NaAlH4 + LiCl −Et2O→ LiAlH4 + NaCl
其中LiCl由氢化铝锂的醚溶液过滤掉，随后使氢化铝锂析出，获得包含1%（w/w）左右LiCl的产品。
上述的氢化铝钠若换成氢化铝钾也可反应，可与氯化锂或是乙醚或四氢呋喃中的氢化锂反应。
氢化铝锂是白色固体，但工业品由于含有杂质，通常为灰色粉末。氢化铝锂可以通过从乙醚中重新结晶来提纯，若进行大规模的提纯可以使用索氏提取器。一般来说，不纯的灰色粉末用于合成，因为杂质是无害的，可以很容易地与有机产物分离。纯氢化铝锂粉末是在空气中自燃，但大块晶体不易自燃。一些氢化铝锂工业品中会包含矿物油，以防止材料与空气中的水反应，但更通常的作法是放入防水塑料袋中密封。

**结构**
扫描电子显微影像。
X射线粉末衍射模式。星号表明有杂质，可能是LiCl。
氢化铝锂具有单斜的晶体结构，空间群为P21c，AlH4−离子为四面体结构。氢化铝锂中，Li+ 与五个4-正四面体相邻，并与每个正四面体中的一个氢原子分别成键，与其中四个的距离为 1.88－2.00Å，与第五个氢的距离稍长，为 2.16Å，成双角锥排列。其晶胞参数为：a = 4.82，b = 7.81，c = 7.92 Å，α = γ = 90° 和 β = 112°。在高压（>2.2 GPa）下，氢化铝锂会发生相变，成为β-LiAlH4。
下图为氢化铝锂的晶胞模型，紫色球代表锂原子，黄褐色正四面体代表AlH4。
center

**溶解度**
氢化铝锂可溶于多种醚溶液中，不过，由于杂质的催化作用，氢化铝锂可能会自动分解，但是在四氢呋喃中表现得更稳定，因此虽然在四氢呋喃的溶解度较低，相比乙醚，四氢呋喃应该是更好的溶剂。

**热力学数据**
下表总结了氢化铝锂和涉及氢化铝锂的反应的热力学数据，分别以标准状态下焓、熵和吉布斯能变化的形式表示。

**反应**

**热分解反应**
氢化铝锂在常温下是亚稳的。在长时间的贮存中，氢化铝锂会分解成Li3AlH6和LiH。这一过程可以通过钛、铁、钒等助催化元素来加速。
差示扫描量热法测定LiAlH4样品
当加热氢化铝锂时，其反应机理分为3步：
 3 LiAlH4 → Li3AlH6 + 2 Al + 3 H2 （R1）
 2 Li3AlH6 → 6 LiH + 2 Al + 3 H2 （R2）
 2 LiH + 2 Al → 2 LiAl + H2 （R3）
R1通常以氢化铝锂的熔化开始，温度范围为150－170℃，接着立即分解为Li3AlH6，但是R1是在低于LiAlH4熔点的情况下进行的。在大约200℃时，Li3AlH6分解成LiH和Al（R2） ，接着在400℃以上分解成LiAl（R3）。反应R1在实际中是不可逆的，而R3是可逆反应，在500℃时的平衡压强是25千帕。在有适当催化剂的情况下，R1和R2反应可以在常温下发生。

**水解反应**
LiAlH4遇水迅速反应并放出氢气：
 LiAlH4 + 2H2O → LiAlO2 + 4H2
 LiAlH4 + 4H2O → LiOH + Al(OH)3 + 4H2
由于放出的氢是定量的，该反应可用来测定样品中氢化铝锂的含量。为了防止反应过于剧烈，常加入一些二恶烷、乙二醇二甲醚或四氢呋喃作为稀释剂。
这一反应提供了一个有用的实验室制取氢气的方法。长期暴露在空气中的样品通常会发白，因为样品已经吸收了足够的水分，生成了由氢氧化锂和氢氧化铝组成的白色混合物。

**氨解反应**
LiAlH4 的乙醚或四氢呋喃溶液能同氨猛烈作用放出氢气：
 2LiAlH4 + 5NH3 → LiAlH(NH2)22NH + 6H2
当氨的量不足时，发生如下反应：
 LiAlH4 + 4NH3 → LiAl(NH2)4 + 2H2
NH3/LiAlH4比值更小时，则氨中的三个氢都可被取代：
 LiAlH4 + NH3 → LiAl(NH2)4

**合成其他复合氢化物或简单氢化物**
氢化铝锂几乎可以与所有的卤化物反应生成相应的配位铝氢化物，当配位铝氢化物不稳定时，则分解为相应的氢化物。通式为：
 nLiAlH4 + MXn → M(AlH4)n + nLiX
 M(AlH4)n → MHn + nAlH3
因此可通过此方法制备很多金属或非金属氢化物，如：
 2LiAlH4 + ZnI2 −(−40℃，乙醚)→ ZnH2 + 2AlH3 + 2LiI
 LiAlH4 + 4 NaCl → 4 NaH + LiCl + AlCl3

**与氢化物的反应**
氢化铝锂可与NaH在四氢呋喃中进行复分解反应，高效的生产氢化铝钠（NaAlH4）：
 LiAlH4 + NaH → NaAlH4 + LiH
氢化铝钾（KAlH4）可以用二乙二醇二甲醚作为溶剂，以类似的方式制取：
 LiAlH4 + KH → KAlH4 + LiH

**作为还原剂**
氢化铝锂的有机反应
氢化铝锂可将很多有机化合物还原，实际中常用其乙醚或四氢呋喃溶液。氢化铝锂的还原能力比相关的硼氢化钠更强大，因为Al-H键弱于B-H键。由于存储和使用不方便，工业上常用氢化铝锂的衍生物双(2-甲氧基乙氧基)氢化铝钠（红铝）作为还原剂，但在小规模的工业生产中还是会使用氢化铝锂。
File:LAH rxns.png|
rect 5 12 91 74 醇
rect 82 178 170 240 环氧化合物
rect 121 9 193 69 醇
rect 337 1 414 60 醇
rect 458 55 526 117 醇
rect 170 151 234 210 醛
rect 141 259 207 279 腈
rect 135 281 196 300 酰胺
rect 128 311 204 366 胺
rect 264 268 339 334 羧酸
rect 457 362 529 413 醇
rect 381 255 433 273 叠氮化合物
rect 469 244 525 269 胺
rect 321 193 401 242 酯
rect 261 141 320 203 酮
desc none
能被氢化铝锂还原的官能团主要包括：- 卤代烷被还原成烷烃。碘代烷反应最快，其次是溴代烷和氯代烷。此反应中一级卤代烷（伯卤代烷）性能较好，所得产物发生构型转化，因此认为该反应是SN2机理。二级卤代烷（仲卤代烷）也可用此法还原，三级卤代烃（叔卤代烷）容易发生消除反应，不适用此法。氢化铝锂只能用于还原醇基在附近的炔烃，不能用于还原简单烯烃和芳香烃。- 硅卤化物等还原为硅烷，如：
: LiAlH4 + SiCl4 → SiH4 + LiCl + AlCl3- 羰基化合物（酰胺除外）被还原为醇，如酯和羧酸都可以被氢化铝锂还原成伯醇。在氢化铝锂还原酯的方法发现之前，一般用布沃－布朗还原反应还原酯，即将煮沸的金属钠-无水醇作为还原剂，但这一反应较难进行。醛和酮也可以被氢化铝锂还原成醇，不过一般使用如NaBH4这类更温和的试剂来还原。α,β-不饱和酮会被还原成烯丙醇。- 环氧化合物。当环氧化合物被还原时，氢化铝锂试剂会攻击环氧化合物的位阻小的一端，通常会生成仲醇或叔醇。环氧环己烷会被优先还原成a键（直立键）的醇。- 酰胺和酰亚胺被还原成胺。这类反应一般产率较高，并且用N,N-取代的原料反应比其他要快很多。- 腈被还原成伯胺。另外，肟、硝基化合物以及烷基叠氮都可以被还原成胺，硝基芳烃还原为偶氮化合物。季铵阳离子可被还原成对应的叔胺。- 与醇反应生成烷氧基氢化铝锂：
: LiAlH4 + ROH → LiAl(OR)H3 + H2
: LiAlH4 + 2ROH → LiAl(OR)2H2 + 2H2
: LiAlH4 + 3ROH → LiAl(OR)3H + 3H2
LiAl(OR)2H2 是将酰胺还原为醛的适宜试剂，LiAl(OC(CH3)3)3H 是将酰氯还原为醛的适宜试剂，而利用氢化铝锂不能将酰氯部分还原生成对应的醛，因为氢化铝锂会将后者完全还原为伯醇，因此必须要使用更温和的三叔丁氧基氢化铝锂（LiAl(OC(CH3)3)3H）来还原酰氯。三叔丁氧基氢化铝锂与酰氯的反应比与醛的反应迅速得多，例如在异戊酸中加入氯化亚砜会生成异戊酰氯，这时可利用三叔丁氧基氢化铝锂将异戊酰氯还原为异戊醛，产率能达到65%。

**储氢**
不同储氢方式的容积和种类储氢密度，金属氢化物用方框表示，复合氢化物用三角形表示（包括LiAlH4）。上述报告值不包含容器质量，而美国能源部FreedomCAR目标包含容器质量。
LiAlH4包含质量分数为10.6%的氢，这使氢化铝锂成为一种有潜力的储氢介质，可用于未来的燃料电池机车。由于氢化铝锂有与掺杂Ti的NaAlH4的氢含量和可逆储氢特性，因此在21世纪10年代，新兴研究的重点转移到了LiAlH4。氢化铝锂的实证研究已被投入，致力于通过催化剂掺杂和球磨来加快分解反应速率。
为了利用氢化铝锂的全部氢容量，中间反应物LiH必须被脱氢。由于LiH的热稳定性很强，其需要超过400℃的温度才能脱氢，因此无法用于运输工具。若将LiH + Al作为最终产物，储氢容量减少到7.96%的质量分数。另一个有关储氢的问题是反向循环到LiAlH4。由于其稳定性较差，因此需要超过1兆帕的极高氢压才能反向循环到LiAlH4。循环只需要R2反应，也就是将Li3AlH6作为原料，单独的一步中能储存质量分数为5.6%的氢，而对于NaAlH4需要两步才能达到同等储氢量。不过迄今为止，这一尝试还未成功。

**参见**
 硼氢化钠- 氢化铝

**参考文献**

**延伸阅读**
  id=ISBN 0-444-40807-X-  id=ISBN 0-444-99791-1-  id=ISBN 0-8493-0478-4-  id=ISBN 0-07-252170-8  在线版本 date=20080229080224 - Chapter 5， id=ISBN 87-550-3498-5  全文

**外部链接**
  有机合成中氢化铝锂的应用-  热力学数据 date=20151019163818 -  Materials Safety Data Sheet from Cornell University-  Sandia National Laboratory - 氢化物信息-  氢化铝锂的合成 date=20060405153842 -  还原反应 date=20060323095817 -  PubChem LiAlH4 总结 date=20060312144929